918 
De figuur 8 geeft een beeld 
van deze verbinding tusschen 
gekruiste nicols; ook eenige 
o 7 O 
tweelingskristallen zijn daarop 
afgebeeld . 
§ 10. Bij de analyse der 
zuivere, op de boven beschre- 
vene wijze verkregen stof bleek, 
dat zij 50,8°/o Si0 2 en 49,2 % 
Li 2 0 bevatte; berekend wordt 
voor Li 4 Si0 4 : 50,23°/ 0 Si0 2 en 
49,77% Li 2 0. Derhalve was er 
0,57°/o Si0 2 te veel, waaraan 
de verhit tingslijn, bij ongeveer 1020° O. moet worden toegeschreven. 
Van dit preparaat nu werd viermaal het smeltpunt, met element 
% bepaald; dit werd, zonder korrektie, hiermede gevonden bij, ach- 
tereenvolgens : 12463 M. V. ; 12408 M. V. ; 12399 M. V. ; 12373 M. V. 
De smelttemperatuur daalt bij de opeenvolgende bepalingen blijk- 
baar voortdurend, wat in verband staat met het feit, dat zich steeds 
meer en meer Li 2 0 vervluchtigt en zich wat Li 2 0 2 vormt. Bij af- 
koeling werd eene onderkoeling tot eirka 12280 M. V. waargenomen, 
waarna, als gevolg der intredende stolling, een plotseling stijgen der 
temperatuur, tot een maximum van 12320 M. V. plaats grijpt. 
Om het ware smeltpunt te vinden, werden mengsels met eene 
geringe overmaat van Li 2 0 gebezigd ; de proef toch leerde, dat reeds 
na éénmalige bepaling een verlies van ongeveer 0,4% Li 2 0 was 
ingetreden, terwijl dan weder een entektisch effekt bij ongeveer 
9775 M. V. bemerkbaar werd. 
Eindelijk werden eenige verhittingslijnen verkregen, op welke geen 
entektisch effekt meer te vinden was; de opgesmolten en gestolde 
massa bevatte volgens analyse 50,0% Si0 2 . Het smeltpunt (met ele- 
ment II) bleek bij 12590 M. V. (gekorr.) gelegen te zijn; het moet 
derhalve op 1255,5° C. ± 3° gesteld worden. 
Met behulp der methode van het ,, holle thermoëlement” (zie § 12 ), 
werd het smeltpunt (of ev. ’t „overgangspunt”; zie § 12 en § 13 7.) 
der verbinding bij 1256° C. gevonden. 
De brekingsindices der schubvormige kristallen werden met behulp 
van immersie- vloeistoffen, bepaald op: 
njj — 1,614 + 0,003 en nu — 1,594 + 0,003; de dubbelbreking 
